юс 
Л. Е. ФЕРСМАНЪ. 
норы, оказался равнымъ 5,97 gr. Иначе говоря, кубическій сантиметръ палыгорскита 
вѣситъ вмѣстѣ съ воздухомъ 0,318 gr., и палыгорскитъ въ такомъ видѣ въ 3 раза легче 
воды а ). Этотъ параллелепипедъ могъ оставаться на поверхности воды около 1 часа. Гораздо 
дольше еще плаваютъ образцы естественнаго, не разрѣзаннаго палыгорскита, такъ какъ ихъ 
поверхность обыкновенно покрыта тонкими намазками глины и плохо пропускаетъ воду. 
Такіе образцы легко переносятся водами и откладываются въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на 
лѣвомъ берегу Оки въ значительныхъ количествахъ. 
Химическія испытанія образца обнаружили полное отсутствіе С0 2 и лишь слѣды S0 3 . 
Сѣрная кислота довольно легко разлагала минералъ. Послѣ прокаливанія въ электрической печи 
минералъ дѣлался очень твердымъ и кислоты дѣйствовали на него съ гораздо большимъ 
трудомъ, чѣмъ до прокалки. 
Цѣлый рядъ опытовъ былъ предпринятъ для опредѣленія дѣйствія чистой воды на 
минералъ. Послѣ получасового кипяченія въ водной вытяжкѣ обнаружены были лишь слѣды 
MgO и СаО, но послѣ длительной обработки кипящей водою въ теченіе 6 часовъ, въ вод¬ 
номъ растворѣ удалось обнаружить довольно значительное количество MgO, меньшее — CaO 
и А1 2 0 3 . Очевидно, что минералъ при кипяченіи съ водой разлагается, обогащаясь Si0 2 и 
отчасти А1 2 0 3 .-Такой процессъ, дѣйствительно, идетъ иногда въ природѣ, какъ показали ана¬ 
лизы образцовъ ß- палыгорскита изъ Stansvik и Zillertlial. (см. стр. 79). 
Результаты анализовъ могучъ быть сведены въ слѣдующей таблицѣ: 
1-ый ан. 
2-й ан. 
УІ. 
Среднее. 
Si0 2 . 
55,03 
54,95 
54,99 
m . 
13,17 
13,21 
13,19 
Fe a O s . 
— 
— 
— 
MgO. . 
9,85 
10,05 
9,95 
CaO. 
0,24 
0,25 
0,25 
FeO. 
— 
— 
0,31 
S0 3 . 
— 
— 
слѣды 
H 2 0 ниже 110°C.. . 
— 
— 
10,06 
H 2 0 выше 110°C. . . 
— 
— 
10,67 
Примѣсь кварца. .. . 
— 
— 
0,20 
Сумма . 
Навѣска . 
0,6758 
0,7766 
99,62 
С0 2 , К 2 0, Na 2 0 не найдено. 
Потеря при прокаливаніи съ навѣской 0,4380—20,96%. Прямое опредѣленіе воды съ навѣской 0,4778— 
20,72; навѣска 0,5036—20,74. Среднее 20,73%. 
1) Этотъ подсчетъ показываетъ но сравненію съ 
удѣльнымъ вѣсомъ минерала, что самъ минералъ зани¬ 
маетъ лишь 1 /і4 всего кажущагося объема. Этой вели¬ 
чиной измѣряется приблизительно его пористость. 
